68 



0. Mügge, Zur Kenntnis der Einlagerungen 



Luft und vollständig* nach längerem Erwärmen auf 101° 

 wieder abgegeben wurde. 



Erst nach dem erheblichen Wasserverlust von ca. 6% 

 oberhalb 250° war eine merkliche Veränderung der optischen 

 Eigenschaften eingetreten, nämlich eine Verfärbung in tief 

 gelbrot: zugleich zeigen die feinsten Blättchen zwischen ge- 

 kreuzten Nicols nicht mehr das charakteristische Grün, wohl 

 aber noch einheitliche Auslöschung, anscheinend c parallel der 

 früheren Vertikalachse und starke Doppelbrechung, Farbe 

 parallel dieser Richtung etwas dunkler als senkrecht dazu, 

 an den dünnsten Stellen hellgraugelb, die Färbung wird beim 

 Erhitzen erheblich dunkler. Im konvergenten Na-Licht er- 

 kennt man Interferenzkurven wie um eine sehr stumpfe Bi- 

 sektrix oder optische Normale. 



In allen diesen Eigenschaften gleichen die entwässerten 

 Goethitblättchen nach (010) einem senkrecht (0001) getroffenen 

 Eisenglanz; läge dessen optische Achse senkrecht zu (100) 

 des Goethit (etwa in der Orientierung der Kanten wie in den 

 Glimmereinschlüssen), so müßten nach (100) geschnittene und 

 entwässerte Blättchen von Goethit zwischen gekreuzten Nicols 

 dunkel bleiben. Solche Blättchen sind nun sehr wenig durch- 

 sichtig, anscheinend aber nicht ganz isotrop, so daß die Natur 

 des Entw T ässerungsprodukts zweifelhaft bleibt, um so mehr, 

 als auch die entwässerten Blättchen nach (010) nicht ganz 

 strukturlos zu sein scheinen , vielmehr eine feine Riffelung 

 senkrecht c erkennen lassen, die nach starkem Glühen noch 

 deutlicher wird. Es mag das damit zusammenhängen, daß 

 das entstandene Eisenoxj^d das stehengebliebene Goethitgerüst 

 nur locker erfüllt, denn seine Dichte ist erheblich unter der 

 des Eisenglanzes (5,25 ca.). Es wurde nämlich ermittelt für 

 die Dichte: 



Goethit von Oberkirchen .... 4,481; entwässert 4,524, 

 „ Crystal Peak .... 4,193; „ 4,318. 



Dem Material von Crystal Peak sind zwar wenige kleine, 

 anscheinend tonige Körnchen beigemengt, diese können aber 

 nicht den beträchtlich größeren Wassergehalt und die geringere 

 Dichte gegenüber dem durchaus „reinen" (d. h. homogenen) 

 Material von Oberkirchen veranlassen. Es wird vielmehr 



